TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
(1) 이 기준은 비접착식 시멘트 콘크리트 덧씌우기 포장공사에 적용한다. 비접착식 시멘트 콘크리트 덧씌우기(UBCO: Unbonded Concrete Overlay)는 노후된 기존 시멘트 콘크리트 포장체 위에 분리층을 시공하고, 필요한 두께만큼 시멘트 콘크리트로 덧씌우기를 하여 장기간의 공용성을 부여하는 포장보강공법이며, 무근 시멘트 콘크리트 포장이나 철근 시멘트 콘크리트 포장공사에 모두 적용할 수 있다.
․KCS 44 99 10 접착식 콘크리트 덧씌우기 포장
․ 석회슬러리(lime slurry) 혼합물: 수화된 석회(hydrated lime)와 물로 구성되며, 비접착식 시멘트 콘크리트 덧씌우기 포장의 분리층의 특수표면처리에 사용된다.
․ 화이트 워쉬(whitewash): KS F 2540에 적합한 왁스제(wax-based) 양생제로 비접착식 시멘트 콘크리트 덧씌우기 포장의 분리층의 특수표면처리에 사용된다.
(1) 공사관리는 KCS 44 99 10 (1.4) 에 따른다.
(2) 시방배합 및 시험포장 계획서를 추가로 제출하여야 한다.
(1) 시멘트 콘크리트 재료는 KCS 44 50 15에 따른다.
2.2 아스팔트 재료
(1) 분리층 또는 포장메꿈에 이용되는 아스팔트 재료는 설계도서에 따른다.
(2) 분리층의 시공에 이용되는 가열 아스팔트 혼합물은 배합설계 시방조건에 부합하여야 하며, 분리층의 최소두께에 따라 골재의 최대 입경을 결정하여야 한다.
2.5 비접착식 시멘트 콘크리트 덧씌우기 재료선정 품질기준
(1) 시멘트계 재료를 이용하는 비접착식 시멘트 콘크리트 덧씌우기 재료는 KCS 44 99 10 (표 2.5-1) 기준에 따른다. 다만, 접착강도 품질시험은 실시하지 않는다.
3.1 장비
(1) 시멘트 콘크리트 배합장비
① 시멘트 콘크리트 배합장비는 KCS 44 50 15 (3.2.1) (2), (3)에 따른다.
(2) 포설 및 표면 마무리 장비
① 포설 및 표면 마무리 장비는 KCS 44 50 15 (3.2.7) , KCS 44 50 15 (3.2.8) , KCS 44 50 15 (3.2.14) 에 따른다.
(3) 진동 장비
① 진동 장비는 KCS 44 50 15 (3.2.7(3)) 에 따른다.
(4) 분리층 포설장비
① 분리층 포설 장비는 설계도서에 따르며, 지정된 양을 포설할 수 있는 능력이 있어야 한다.
3.2 기존 포장보수
(1) 기존 포장보수는 KCS 44 99 10 (3.2) 에 따른다.
3.3 분리층(interlayer) 시공
① 분리층은 기존 포장체의 파손이 덧씌우기 후의 포장에 영향을 미치지 못하도록 기존 포장체 위에 시공하여야 하며, 분리층 시공 전에 기존 포장면을 깨끗이 청소하여야 한다.
② 분리층의 재료 및 두께는 기존 포장층의 단차를 고려하여 결정하되, 설계도서에 따라 시공하여야 한다.
(2) 단차가 심한 포장
① 줄눈부와 균열부에서 단차가 6mm 이상이고, 스폴링이 뚜렷하며, 슬래브가 많이 파손되었다면 아스팔트 콘크리트 분리층은 최소 25mm 이상 시공하여야 한다.
(3) 단차가 심하지 않은 포장
① 단차와 파손이 심하지 않으면, 분리층은 최소 13mm 이상의 아스팔트 콘크리트 또는, 3mm 두께의 슬러리 씰을 시공하여야 한다.
(4) 단차가 없는 포장
① 줄눈부 및 균열부에 단차가 미세하거나 없는 경우는 3mm 두께의 슬러리 씰을 시공하여야 한다.
3.4 분리층의 특수표면처리
① 포장체 표면의 온도가 40℃를 초과하면 석회슬러리 혼합물 또는 화이트 워쉬(white wash)를 아스팔트 콘크리트 분리층의 표면에 바름하여야 한다.
② 무근 혹은 연속철근 시멘트 콘크리트 포장에서 철근이나 다웰바가 설치되는 곳은 철근 또는 다웰바를 설치하기 하루 전에 바름하여야 한다. 다만, 덧씌우기 시멘트 콘크리트에 철근이 삽입되지 않는 포장인 경우에는 덧씌우기 포설 하루 전에 화이트 워쉬를 바름하여야 한다. 만일, 비(雨)로 인하여 화이트 워쉬의 색깔이 변색되거나 공사차량에 의하여 화이트 워쉬가 없어지면 2차 바름을 실시하여야 한다.
③ 2차 바름을 할 때 철근에 화이트 워쉬가 묻지 않도록 유의하여야 한다.
(2) 석회슬러리(lime slurry)
① 석회슬러리 혼합물은 수화된 석회(hydrated lime)와 물로 구성된다. 바름하는 석회슬러리의 양은 포장체 표면에 균일한 색상을 유지할 정도로 하여야 하며, 양생된 시멘트 콘크리트 색깔보다 어두워서는 안 된다.
(3) 양생제
① 화이트 워쉬로 사용되는 양생제는 왁스제(wax-based)이어야 하며, KS F 2540에 적합하여야 한다. 양생제 살포량은 제품 품질사양서에서 제시한 사용량 범위 내에서 살포한다.
3.5 비접착식 덧씌우기 포장의 포설과 마무리
(1) 기존 포장면의 표면처리
① 기존 포장면의 표면처리는 KCS 44 99 10 (3.3) 에 따른다.
(2) 양생
① 양생은 KCS 44 50 15 (3.2.16) 에 따른다.
3.6 줄눈
(1) 줄눈
① 줄눈은 KCS 44 50 15 (3.2.13)에 따라 시공하여야 한다. 단, 비접착식 덧씌우기 포장에서는 가로줄눈이 기존 포장의 줄눈 위치와 일치하는 것을 권장하지는 않는다.
② 줄눈의 위치는 기존 포장의 줄눈위치 및 활동성 균열(working crack)로부터 가능한 한 1m 이상 이격시켜 설치하여야 한다.
(2) 가로줄눈
① 가로줄눈은 KCS 44 50 15 (3.2.13(2), (4)) 에 따른다.
(3) 세로줄눈
① 세로줄눈은 KCS 44 50 15 (3.2.13(5)) 에 따른다.
3.7 비접착식 시멘트 콘크리트 덧씌우기의 품질시험
(1) 비접착식 시멘트 콘크리트 덧씌우기의 품질시험은 KCS 44 99 10 (3.6) 에 따른다. 다만, 접착강도 품질시험은 실시하지 않는다.